36 



VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



< 



c'-axen; udslukningsvinklerne stemmer desuden ogsaa meget 

 godt. Endelig maa man efter slaggens chemiske samnien- 

 ssetning vente at faa et bisilikat med MnO som karakteri- 

 serende base o; rhodonit. 



Den grovkrystallinske del, hvor individerne gjerne er ud- 

 viklede lange og smale, viser sig at bestaa fornemmelig af 

 typisk augit. Paa fig. 17 er indtegnet et meget regelmsessigt 

 snit _L c'-axen, hvor augiten viser sig opbygget fornemmelis»' 

 efter det ene pinakoid (co P oo ?), mindre efter det andet (oo P oo?) 

 samt efter oo P, längs hvilken mineralet har en god spalt- 

 barhed; mellem augitstasngerne ligger der en glasbasis. I 

 snit 4= c viser mineralet sig opbygget efter den vanlige lov 

 (efter 5P & oo P). — Den mellem de gråa, grovkrystallinske 

 partier liggende mörkebrune masse bestaar af det samme stgeng- 

 lige mineral, som optrasder i de smaa, radierende kugler d: 

 rhodonit. Grsensen mellem augiten og det sidste mineral er 

 meget skarp, se fig. 17; det maa forövrigt bemaerkes, at denne 

 tegning er noget idealiseret, idet det tilfseldigvis altid var 

 snit af augit =j= c, som stödte op til rhodoniten, medens jeg 

 for tydelighedens skyld hellere vilde tegne et af de mere ty- ) 

 piske snit _L c. — Paa et par steder sees smaa masser af den 

 sta^nglige rhodonit at ligge i mellemrummene mellem de större 

 augit-individer; da disse beholder sin regelmaessige begracns- 

 ning parallel ooP og ooPco, oo P co lige ind til selve kontakten 

 med rhodoniten, kan man slutte, at her har först augiten kry- 

 stalliseret ud og senere rhodoniten. Det samme kan ogsaa 

 sluttes af augitens optra^den i store kugler, medens mellem- 

 rummene mellem samme bestaar af rhodonit. 



Analyse af 7-hodomt-.dag(/er. 



SiO^ 



AI2O3 



CaO 



MgO 



MnO 



FeO 



PÄ 



Summa 



Slaggernes chem. 

 sammenssetning. 



No. 19. No. 20 



42,85 



3,94 



0,70 



spor 



36,83 



15,62 



0,015 



50,6 4 



2,52 



16,79 



7,27 



20,11 



2,38 



99,955 97,71 



o i SiOj . 

 » i AI2O3 

 « i CaO .. 

 » i MgO . 

 » i MnO . 



Surstoiforhold . 



Surstof-gehalterne i 



